Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Simil-fosfatazione : Passivare ferro con lo zolfo si può ??

Come da titolo, qualcuno ha mai visto se si possa passivare
superficialmente del ferro con zolfo (magari sciolto in ad es, 
benzina o olio minerale) ?
Che caratteristiche meccaniche e di adesione ha la pirite 
all'anima di ferro ? Come solubilità mi pare sia insolubile come 
un masso, e anche resistente all'ossidazione, però altro non so.
Ciao
Soviet_Mario

Soviet_Mario escreveu:

Forse questo puo' essre utile?
Ciao
Andrea Zille
Influence of sulfur on passivation of iron in alkali solutions
JAYALAKSHMI M. ; MURALIDHARAN V. S. ;
Abstract
The presence of elemental sulfur caused pronounced changes in the
passivation of iron, in higher alkali solutions, soluble divalent iron
sulfur complexes are formed involving S[2][2-] ions. The trivalent
oxides dissolve forming trivalent iron sulfur complexes, which cause
complete passivation on further polarization of the surface by forming
the polysulfide film. The reduction of the oxide film is found to
involve sulfide ions. FeOOH reduction to soluble divalent iron is
enhanced by the presence of sulfur

Nel suo scritto precedente, Soviet_Mario ha sostenuto :

Direi che il solfuro di ferro non sia eccezzionale anche perche' puo' 
ossidarsi col tempo.
Ho fatto delle sperimentazioni di fosfatazione ed ho trovato che ottimi 
risultati si ottengono con acido fosforico a pH 1-2 e un po di 
perossido di idrogeno in funzione di accelerante/ossidante.
La temperatura intorno ai 50 gradi, da non superrare i 60 per via della 
decomposizione del perossido
E' importante che la superficie sia sgrassata bene se no i risultati 
sono una schifezza. Come sgrassante puoi usare una soluzione di 
carbonato di sodio a 100 g/l ad una temperatura di 70-90 gradi.
Tale pretrattamento va bene e bastano un paio di minuti per ottenere 
l'effetto voluto.
Una seconda alternativa che ho sperimentato con un buon successo e' 
l'acido citrico in soluzione al 10-20% che funziona anche senza 
sgrassante.
Qui 60 gradi e due minuti sembrano dare risultati accettabili
Fammi sapere

 l'effetto voluto.
eh .... di nuovo il casino è che non ho vasche. Avevo pulito con 
la spazzola di ferro rotante del flessibile, alla fine.
ciao e grazie
Soviet



No problem se non hai fretta perche' non e' disponibile on-line e lo
devo scannerizzare dalla rivista cartacea quindi domani o martedi al
massimo
Ciao
Andrea Zille

 lo zolfo formando un film di polisolfuro metallico ?
E qui siamo al punto che mi interessava pure a me ma che devo ancora
comprendere a fondo, sembra che la polarizzazione della superficie
promuova la deposizione e adesione del film di polysulfuro..una cosa
simile sembra possa succedere con l'adesione di alcuni biofilm.
Ciao
Andrea Zille

 decomposizione del perossido
Ha parte il pH decisamente estremo sono ottime condizione per l'enzima
oxidoreductase peroxidase, potresti dirmi, se puoi,  un po' di piu' su
queste sperimentazioni, pensi che si possa ottenere qualche risultato
anche se blando alzando il pH sui 3-4 ?
Ciao
Andrea Zille

Sembra che Andrea Zille abbia detto :

Credo di si io ero arrivato fino a 3 ma mi serviva la velocità e sono 
sceso a 2 verso il 3,5 comincia a precipitare il ferro fosfato e ferro 
idrato che potrebbero creare qualche problema comunque un tentativo 
merita .... fammi saprere ;o)

Mario,
Infelicemente la rivista Corrosion nella biblio della Universita' e'
presente solo dal 1999.~
Sorry
Ciao
Andrea Zille